Pengaruh variasi campuran arang dan biomassa terhadap waktu nyala, temperatur, dan karakteristik briket biopellet menggunakan kompor gasifikasi biomassa
Dedi Iskandar 1 , Kemas Ridhuan 2* , Nurlaila Rajabiah 3
1 Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Metro Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro, Lampung, Indonesia
* Corresponding author : kmsridhuan@yahoo.co.id

## Abstract
Biopellet briquettes are fuels that are used as a substitute for fossil fuels for burning gasification stoves. The purpose of this study was to determine the mixture of  charcoal and biomass in varying volumes, then formed biopellets. The method used by varying the mixture of coconut shell charcoal is 40 %, 50 %, and 60 %. The types of biomass used are sawdust and rice husk, for the diameter of the top hole of the stove is 9.5 cm, height is 25 cm, inside is 16.8 cm, outside is 20 cm. The diameter of the biopellet briquettes is 5 mm and 20 % adhesive is used. Based on the test results, variations in the composition of coconut shell charcoal affect the temperature and duration of the flame. The highest temperature of 713.2 o C with a long flame of 26 minutes is found in a mixture of 60 % charcoal and 40% sawdust biomass. While the lowest temperature is found in a mixture of 40% charcoal and rice husk with a temperature of 615.9 o C with a long flame of 17 minutes. The characteristics of the biopellet briquettes are the highest water content of 7.96 % from the variation of 40 % coconut shell charcoal, 60% rice husk biomass. The highest ash content was 9.02% from the variation of 60 % coconut shell charcoal  and  40  %  rice  husk  biomass.  The  highest  calorific  value  was  obtained  from  the variation of 60 % coconut shell charcoal with 40 % sawdust biomass reaching 4,571.64 cal/g.
Keywords : Briquettes, Biomass, Gasification.

## Abstrak
Briket biopellet merupakan bahan bakar yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil  pada  pembakaran  kompor  gasifikasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini mengetahui   campuran arang dan biomassa yang di variasikan volumenya, kemudian dibentuk biopelet. Metode yang digunakan dengan memvariasikan campuran arang tempurung kelapa yaitu 40 %, 50 %, dan 60%.  Jenis  biomassa  yang  digunakan  yaitu  serbuk  gergaji  dan  sekam  padi,  untuk  diameter kompor bagian lubang atas yaitu 9,5 cm, tinggi 25 cm, bagian dalam 16,8 cm, bagian luar 20 cm.  Diameter  briket  biopellet  5  mm  dan  20  %  perekat  yang  digunakan.  Berdasarkan  hasil pengujian variasi komposisi arang tempurung kelapa berpengaruh terhadap temperatur serta lama nyala api. Temperatur tertinggi 713,2 o C dengan waktu lama nyala api 26 menit terdapat pada campuran arang 60 % dan jenis biomassa serbuk gergaji 40 %.  Sedangkan temperatur terendah  terdapat  pada  campuran  arang  40%  dan  sekam  padi  dengan  temperatur  615,9 o C dengan  waktu  lama  nyala  api  17  menit.  Karakteristik  dari  briket  biopellet  yaitu  kadar  air tertinggi sebesar 7,96 % dari variasi arang tempurung kelapa 40 % jenis biomassa sekam padi 60 %. Kadar abu tertinggi 9,02 % dari variasi arang tempurung kelapa 60 % dan jenis biomassa sekam padi 40%. nilai kalor tertinggi didapatkan dari variasi arang tempurung kelapa 60 % dengan jenis biomassa serbuk gergaji 40 % mencapai 4.571,64 kal/g.
Kata Kunci : Briket, Biomassa, Gasifikasi.

## Pendahuluan
Semakin  berkembangnya  teknologi di  dunia  kususnya  di  Indonesia,  semakin banyak  pula  masalah  yang  dihadapi. Permintaan  energi  yang  terus  menerus mengakibatkan  masalah  eksploitasi  bahan bakar  fosil  yang  tidak  dapat  diperbarui dengan jangka waktu yang singkat dan bila digunakan  secara  terus  menerus  tanpa  kita mencari alternatif pengganti energi tersebut maka  energi  yang  ada  di  perut  bumi  lama kelamaan  akan  habis.  Dalam  hal  ini  untuk mengganti  atau  mengurangi  penggunaan bahan  bakar  fosil  yaitu  digunakan  bahan bakar  biomassa  sebagai  bahan  bakar pengganti.
Salah  satu  pemanfaatan  biomassa yaitu dengan menggunakan kompor gasifikasi  yang  telah  dirancang  khusus. Proses  gasifikasi  merupakan  suatu  proses dekomposisi  termal  dari  bahan  bakar organik  melalui  pemberian  sejumlah  panas dengan  suplai  oksigen  terbatas.  Waktu  dan temperatur  pembakaran  dapat  dipengaruhi oleh  kualitas  biomassa  tersebut,  apabila kadar air yang berlebih akan mengakibatkan lamanya proses pembakaran yang dilakukan.  Kemudian  aplikasi  penggunaan kompor  biomassa  akan  meningkatkan efisiensi  pembakaran  secara  signifikan, peningkatan efisiensi ini berarti mengurangi juga  polusi  asap  yang  berbahaya  bagi kesehatan  dan  penggunaan  jumlah  bahan bakar  biomassa  akan  berkurang  [1].  Selain itu  juga  peningkatan  efisiensi  dapat berdampak  pada  temperatur  pembakaran dan juga berakibat pada waktu.
Bahan  bakar  dibuat  dalam  bentuk briket biopellet. Briket biopelet yang berasal dari  biomassa  dikonversi  dan  dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar menggunakan  teknik  densifikasi, teknik  ini bertujuan untuk meningkatkan densitas dari bahan dan memudahkan penyimpanan serta pengangkutan.  Konversi  biomassa  dapat menaikkan  kalori  per  unit  volume,  mudah diangkut,  mempunyai  ukuran  yang  sama dari biopellet yang dihasilkan [2].

## Tinjauan Pustaka
Energi terbarukan secara garis besar didefinisikan menjadi energi yang memiliki potensial  sebagai  energi  yang  mengalami pembaruan terus menerus, energi terbarukan merupakan  energi  yang  sangat  ramah lingkungan,  tentunya  tidak  mencemari lingkungan maupun perubahan iklim akibat pemanasan  global,  seperti  pada  sumber energi  lainnya,  ini  menjadi  alasan  penting mengapa  energi  terbarukan  banyak  dilirik untuk  kemajuan  dan  sebagai  pengganti bahan  bakar  fosil,  keberadaan  energi terbarukan  seperti,  energi  surya,  air,  angin, biomasa  juga  bisa  menjadi  pertimbangan untuk  pemanfaatannya,  karena  energi terbarukan  juga  memiliki  keunggulan  serta kekurangan  yang  perlu  dipahami  sebelum menggunakannya.  Keunggulannya  adalah tidak  memberikan  polusi,  memiliki  sifat pembaruan  terus  menerus,  dan  memiliki potensi yang cukup besar.

## Biomassa
Biomassa merupakan salah satu jenis bahan bakar padat selain batubara. Biomassa terdiri atas beberapa komponen yaitu kadar air  ( moisture  content ),  zat  terbang/mudah menguap  ( volatile  matter ),  karbon  terikat ( fixed  carbon ),  dan  abu  ( ash) [3].  Dalam Proses  pengeringan  akan  menghilangkan moisture , devolatilisasi yang  merupakan tahapan  pirolisis  akan  melepaskan  volatile, pembakaran  arang  melepaskan  karbon terikat  dan  sisa  pembakaran  menghasilkan abu.  Parameter  penting  lainnya  dalam biomassa  adalah  kandungan  nilai  kalornya. Besarnya nilai kalor sangat tergantung dari komposisi  zat-zat  di  atas.  Semakin  tinggi kandungan  karbon  terikat  maka  nilai kalornya semakin tinggi.
Jenis  biomassa  merupakan  sumber energi  yang  dihasilkan  dari  sisa-sisa tumbuhan  dan  limbah  organik  lainnya. Selain  itu  biomassa  dapat  dimanfaatkan sebagai bahan bakar kompor gasifikasi dan dapat mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.  Berikut  adalah  beberapa  jenis biomassa  yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar yaitu:

## a) Sekam padi
Sekam padi merupakan sebuah kulit yang  membungkus  butiran  beras,  selain menjadi  limbah  sekam  padi  juga  dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembuatan  batu  bata  [4].  Abu  sekam  padi merupakan  limbah  dari  hasil  pembakaran dari  sekam  padi,  pada  pembakaran  sekam padi  semua  komponen  organik  diubah menjadi  gas  karbondioksida  (CO 2 )  dan  air (H 2 O)  dan  tinggal  abu  yang  merupakan komponen anorganik. Sebagian abu tersebut mengandung  silika,  sedikit  logam  oksida, dan  karbon  residu  yang  diperoleh  dari pembakaran terbuka [5].
Gambar 1. Sekam Padi.
b) Sebuk Gergaji
Sebuk  gergaji  merupakan  sisa-sisa hasil  pemotongan  kayu,  hanya  saja  bentuk nya yang berbeda. Kayu merupakan sesuatu bahan yang diperoleh dari hasil pemotongan pohon–pohon di hutan, yang diambil sesuai kebutuhan.  Di  Indonesia  ada  tiga  macam industri yang secara dominan mengkonsumsi  kayu  yang  relatif  besar yaitu:  pengergajian,  vinir  atau  kayu  lapis, dan  pulp  atau  kertas.  Sejauh  ini,  limbah biomassa  dari  industri  tersebut  telah dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar guna melengkapi kebutuhan energinya [6].
Gambar 2. Serbuk Gergaji.
c) Arang
Arang  merupakan  suatu  padatan berpori yang mengandung 85–95 % karbon, dihasilkan dari bahan bahan yang mengandung  karbon  dengan  pemanasan pada  suhu  tinggi.  Ketika  pemanasan berlangsung,  diusahakan  agar  tidak  terjadi kebocoran udara di dalam ruangan pemanasan sehingga bahan yang mengandung karbon tersebut hanya terkarbonisasi  dan  tidak  teroksidasi  selain sebagai  bahan  bakar  arang  juga  dapat digunakan  sebagai  penyerap,  daya  serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan  ini  dapat  menjadi  lebih  tinggi terhadap  arang  tersebut  jika  dilakukan aktifasi  dengan  aktifator  dengan  bahan bahan  kimia  ataupun  dengan  pemanasan pada temperatur tinggi. Sehingga mengalami  perubahan  sifat  sifat  fisika  dan kimia  nya,  arang  yang  disebut  arang  aktif [7].
d) Biopelet Biopelet  adalah  salah  satu  bentuk bahan bakar alternatif terbentuk dari bahan organik  terkompresi  atau  biomassa.  Ada beberapa jenis bahan bakar pelet yang paling umum  dan  umumnya  dibuat  dari  sebuk gergaji  padat  yang  berasal  dari  limbah pemotongan kayu, limbah pembuatan mebel dan limbah lainya. Pellet ini dibuat dengan menghancurkan  bahan  baku  dan  dengan bantuan perekat biasanya tapioka, kemudian dilakukan  pencetakan  dengan  alatnya  yang bernama pellet mill. Biopellet dibuat dalam bentuk  silinder  dengan  diameter  6-12  mm dan  panjang  10-30  mm.  Peletisasi  adalah proses  ekstrusi  tipe  pencetak  termoplastik, dimana  bahan  biomassa  diberikan  gaya tekan  oleh  roller  internal  untuk  dapat melewati  cetakan  silinder  yang  diam  di eksternal ring yang berputar, dan menghasilkan  padatan  pelet.  Kerapatan biomassa  yang  rendah  menjadi  meningkat, dari 40–250 kg/m 3 menjadi 600 – 800 kg/m 3 [8].
e) Gasifikasi Teknologi  gasifikasi  merupakan
proses  dimana  untuk  meningkatkan  daya guna  yang  terkandung  dalam  bahan biomassa  melalui  suatu  proses  dari  bahan padat menjadi gas, proses ini berlangsung di dalam  suatu  alat  yang  disebut gasifer. Dalam  alat  ini  dimasukkan  bahan  bakar untuk dibakar di dalam reaktor secara tidak sempurna. Dengan kata lain proses gasifikasi  merupakan  proses  pembakarn persial bahan baku padat, melibatkan reaksi antara  oksigen  dengan  bahan  bakar  padat. Lalu  uap  air  dan  karbon  dioksida  hasil pembakaran  direduksi  menjadi  gas  yang mudah  tarbakar,  yaitu  karbon  monoksida (CO),  hydrogen  (H 2 ),  dan  methan  (CH 4 ).
Gas-gas ini dapat dipakai sebagai pengganti BBM  guna  berbagai  keperluan  yang dibutuhkan [9].
Gambar 3. Gasifikasi tipe up draft
Pembakaran  yang  sempurna  akan menghasilkan tingkat konsumsi bahan bakar ekonomis dan berkurangnya besar kepekatan asap hitam gas buang karena pada pembakaran  sempurna  campuran  bahan bakar  dan  udara  dapat  terbakar  seluruhnya dalam waktu dan kondisi yang tepat [10].

## Metode Penelitian
Dalam  proses  penelitian  penulis melakukan uji bahan bakar untuk mendapatkan  nilai  dan  data  yang  akurat. Dalam proses pengujiannya penulis menggunakan kompor gasifikasi tipe forced draft dengan  bahan  bakar  briket  biopellet yang  divariasikan  presentase  jumlah  arang dan biomassa.
Gambar 4. Diagram Alir
Berdasarkan  diagram  alir  dapat diketahui  bahwa  penelitian  diawali  dengan studi  literatur  dari  sumber-sumber  yang terkait  dengan  pembuatan  dan  pengujian briket  biopellet  dengan  menggunakan kompor gasifikasi biomassa. Setelah melakukan  observasi  lalu  menyiapkan  alat dan bahan serta proses pencampuran bahan bakar  setelah  semua  tercampur  kemudian dicetak menggunakan alat sehingga terbentuk briket biopellet. Pengujian dilakukan  dengan  menggunakan  kompor gasifikasi  biomassa,  penggujian  dilakukan dengan  menggunakan  dua  jenis  campuran yaitu  campuran  biomassa  serbuk  gergaji dengan  arang  dan  campuaran  biamassa dengan  sekam  padi  dan  arang  dengan menggunakan  variasi  40%,  50%,  dan  60% campuran  arang  yang  digunakan.  Perekat yang digunakan sebanyak 20%.

## 1. Prosedur Penelitian
Dalam  penelitian  ini  dilakukan beberapa  prosedur  penelitian  yaitu  sebagai berikut:
a) Prosedur  Pada  Pembuatan  Kompor Gasifikasi
1) Mengkaji  dan  melakukan  tahap perencanaan  dari  segi  desain  dan bahan.
2) Setelah  perencanaan  dibuat  matang, kemudian dilakukan proses
pengerjaan  atau  pembuatan  rangka gasifikasi.
3) Pada  plat  baja  yang  akan  dibentuk menjadi  silinder  dan  dipasang  untuk bagian dinding luar dan bagian tabung bakar pada kompor gasifikasi.
4) Setelah rangka terbentuk dan dirangkai, lalu dipasangkan di komponen-koponen kompor gasifikasi  seperti rotary  fan ,  dan tabung beserta burner .
5) Kemudian  dilakukan  pengujian  dan pengambilan  data  ketika  semua komponen  telah  terpasang  dan  dapat digunakan  sesuai  dengan  fungsinya dan ukuran.
b) Prosedur Pencampuran Biomassa
1) Menyiapkan  alat  dan  bahan  yang dibutuhkan  dan  akan  digunakan seperti  biomassa  dan  arang  serta peralatan  yang  digunakan  untuk mendukung campuran
2) Setelah  bahan  dan  alat  telah  siap, kemudian dilakukan penakaran untuk biomassa  dan  arang  yang  akan dicampur  menggunakan  neraca  atau timbangan .
3) Untuk  biomassa  seperti  sekam  padi akan  dilakukan  pencacahan  agar ukurannya  mudah  untuk  dilakukan pencampuran.
4) setelah didapatkan perbandingan yang akan  digunakan  untuk  mencampur biomassa dan arang, maka selanjutnya biomassa akan dimasukkan ke wadah ataupun  mangkuk  untuk  dilakukan percampuran
5) Lalu diaduk hingga rata  biomassa dan arang  dengan  persentase  komposisi yang ditentukan dan diberikan perekat menggunakan lem kayu
6) Campuran  biomassa  dan  arang  telah siap untuk dibentuk menjadi biopellet.
Tabel  1.  Kompossi  perbandingan  arang dengan biopellet. No Komposisi arang (%) Satua n (kg) Biomassa Seka m padi (kg) Serbuk gergaji (kg) 1 40 0,40 0,60 0,60 2 50 0,50 0,50 0,50 3 60 0,60 0,40 0,40
Pada  tabel  1,  perbandingan  antara komposisi  yang diberikan dengan biomassa, dimaksudkan bahwa biomassa tidak dicampur  dengan  biomassa  lain  jadi biomassa  sekam  padi  dengan  arang  sendiri dan  serbuk  gergaji  dengan  arang  sendiri. Penelitian  ini  difokuskan  untuk  komposisi arang yang dicampur dengan biomassa jadi komposisi  dari  biomassa  akan  mengikuti komposisi  arang  yang  diberikan  dengan total campuran yang ditentukan adalah 1 kg.

## 2. Langkah Pengujian
Langkah-langkah  dalam  pengujian ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh yang  diberikan  dari  komposisi  campuran arang pada biomassa yang dibentuk menjadi arang  biopellet  yang  digunakan  sebagai bahan  bakar  kompor  gasifikasi  dan tujuannya  untuk  menggetahui  seberapa besar pengaruh dari variasi komposisi arang sebanyak  40%,  50%,  60%  yang  diberikan, terhadap suhu dan  lama waktu pembakaran

## Hasil dan Pembahasan
Pada  penelitian  ini  akan  dibahas data-data  dan  hasil  yang  didapatkan  dalam pengujian  dimana  data  yang  diproleh  saat proses  pembuatan  biopelet  dan  data  yang diproleh  saat  pembakaran  seta  data  yang diproleh dari hasil pengukuran dan perhitungan.
1. Pengaruh  variasi  campuran  arang dengan jenis biomassa terhadap temperatur  yang  dihasilkan  pada  saat pembakaran. Dalam pembahasan mengenai pengaruh  yang  didapatkan  dari  variasi campuran  arang  serta  jenis  biomassa  pada
temperatur  pembakaran  didapatkan  hasil dimana dengan variasi campuran arang serta jenis  biomassa  yang  diberikan  akan menghasilkan perbandingan temperatur.
Gambar 5.  Grafik perbandingan temperatur tertinggi.
Pada gambar 5, grafik perbandingan temperatur  tertinggi  menunjukkan  bahwa jenis  biomassa  memiliki  pengaruh  namun perbedaan  temperaturnya  tidak  terlalu  jauh berbeda halnya dengan variasi dari komposisi arang dimana memiliki pengaruh yang  sangat  besar  terhadap  temperatur pembakaran.  Semakin  tinggi  jumlah  arang yang  divariasikan  maka  termperatur  akan semakin tinggi, hal ini disebabkan dari sifat arang  yang  nilai  kalornya  lebih  tinggi,  dan temperatur tertinggi didapatkan dengan nilai 713,2 o C  dari  jenis  biomassa  serbuk  gergaji dengan  variasi  campuran  arang  60  %.  Dan temperatur  ini  juga  lebih  tinggi  dari temperatur yang dihasilkan dari pembakaran biomassa tanpa campuran.
2. Pengaruh  variasi  campuran  arang  dan jenis biomassa terhadap waktu pembakaran
Data  dari  pengujian  mengenai variasi  campuran  arang  terhadap  waktu pembakaran juga didapatkan dimana campuran  arang  yang  divariasikan  juga menujukkan  perbandingan  dari  waktu pembakaran,  jadi  variasi  campuran  arang dan jenis biomassa memiliki pengaruh yang besar terhadap waktu pembakaran.
Gambar 6. Grafik perbandingan lama mampu nyala api pada tiap variasi
Dari gambar 6, grafik perbandingan lama mampu nyala api pada tiap varisi  dapat dilihat  bahwa  variasi  yang  dilakukan  pada komposisi  campuran  arang  dan  jenis biomassa memiliki pengaruh terhadap lama waktu dari nyala api hal ini dapat dijelaskan bahwa  dengan  semakin  banyak  komposisi arang  pada  biopellet  maka  sebagian  besar biopellet adalah arang dengan begitu karena sifat  arang  yang  padat  namun  mudah terbakar  dan  tahan  lama  jadi  dengan dicampurnya  jenis  biomassa  juga  akan membuat biopellet lebih mudah terbakar dan tahan  lama  dan  pada  penelitian  ini didapatkan  waktu  nyala  api  terlama  adalah 26  menit  dari  variasi  komposisi  arang sebanyak  60%  dan  jenis  biomassa  serbuk gergaji.
Dari variasi campuran arang dengan jenis biomassa juga memiliki perbedaan dari biopellet  yang  dihasilkan  dimana  dari  segi, tampilan  didapatkan  hasil  perbandingan untuk tampilan dari biopellet yang didapatkan  dari  prngamatan  dan  analisa setelah pembuatan.
a) Hasil  Briket  Biopellet  Dengan Campuran Biomassa Serbuk Gergaji
Gambar 7. Hasil Biopellet Arang Dan Biomassa Serbuk Gergaji.
630 687,4 713,2 615,9 667,9 702 550 600 650 700 750 40 50 60 T empe ra tu r ny ala a pi ( O C) Axis Title serbuk gergaji sekam padi variasi komposisi arang  (%) 21 24 26 17 20 24 0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 lam a n y al a api ( m en it ) variasi  komposisi arang ( % ) serbuk gergaji sekam padi
Pada gambar 7, hasil biopellet arang tempurung  kelapa  dengan  jenis  biomassa serbuk gergaji dapat dilihat bahwa komposisi  arang  dengan  jenis  biomassa memiliki  pengaruh  terhadap  tampilan biomassa  yang  dihasilkan  dimana  semakin banyak  komposisi  arang  yang  diberikan maka tampilan akan semakin halus dan lebih padat  dan  dengan  campuran  biomassa serbuk  gergaji  biopellet  yang  dihasilkan juga tidak terlalu kasar.
b) Hasil  Briket  Biopellet  Dengan Campuran Sekam Padi.
Gambar 8. Hasil Biopellet Arang Dan Biomassa Sekam Padi.
Dari gambar 8, hasil briket biopellet dari  campuran  biomassa  sekam  padi  juga menghasilkan  perbandingan  dari  segi tampilan  dari  briket  biopellet  yang  dimana semakin  besar  komposisi  arang  tempurung kelapa  tampilan  biopellet  yang  dihasilkan juga lebih halus namun dengan digunakannya  biomassa  sekam  padi  hasil dari tampilan biopellet lebih kasar dibandingkan serbuk gergaji.
Karakteristik hasil pengujian laboratorium  yaitu  kadar  air  tertinggi sebesar 7,96% dari variasi arang tempurung kelapa 40% jenis biomassa sekam padi 60%.
Kadar abu tertinggi 9,02 % dari variasi arang tempurung  kelapa  60%  dan  jenis  biomassa sekam  padi  40%.  Kemudian  untuk  nilai kalor tertinggi yaitu 4.571,64 cal/g didapatkan  dari  variasi  arang  tempurung kelapa  60%  dengan  jenis  biomassa  serbuk gergaji 40%.

## Kesimpulan
Waktu  nyala  api  terlama  adalah  26 menit dari variasi komposisi arang sebanyak 60% dan jenis biomassa serbuk gergaji 40%
dan  waktu  nyala  api  paling  pendek didapatkan  17  menit  dari  variasi  arang tempurung  kelapa  40%  dengan  jenis biomassa sekam 60%.
Temperatur  tertinggi  didapatkan dengan  nilai  713,2 o C  dari  jenis  biomassa serbuk gergaji 40% dengan variasi campuran  arang  60%.  Dan  temperatur terendah  615,9 o C  didapatkan  dari  variasi arang  tempurung  kelapa  40%  dengan  jenis biomasa  sekam  padi  60%. Abu  hasil  sisa pembakaran  paling  sedikit  yaitu  0,102  kg pada variasi komposisi arang sebanyak 40% dengan  jenis  biomassa  serbuk  gergaji 60%.dan  abu  sisa  hasil  pembakaran  paling banyak  adalah  0,26  kg  dari  variasi  arang tempurung  kelapa  60%  dengan  jenis biomassa sekam padi 40%. Karakteristik hasil pengujian laboratorium  yaitu  kadar  air  tertinggi sebesar 7,96% dari variasi arang tempurung kelapa 40% jenis biomassa sekam padi 60%. Kadar abu tertinggi 9,02 % dari variasi arang tempurung  kelapa  60%  dan  jenis  biomassa sekam  padi  40%.  Kemudian  untuk  nilai kalor tertinggi yaitu 4.571,64 cal/g didapatkan  dari  variasi  arang  tempurung kelapa  60%  dengan  jenis  biomassa  serbuk gergaji 40%.

## Referensi
.
[1].  Pangala R.P, Tambunan H.A, Kartodiharjo  H,  Dan  Pari  G,  2016. Desain  pengujian  kinerja  kompor gasifikasi-pirolisis. Jurnal Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan. No.1.Vol.6.Bogor.
[2] jufri  M,  Farosadid  I,  Mulyono  M, mokhtar  A,  2018.  Analisis  Variasi Temperatur Pengeringan
Dan Persentase  Perekat  Terhadap  Lama Waktu  Pembakaran  Biopellet  Sekam Padi. Jurnal Prosiding SENTRA(Seminar  Teknologi  Dan Rekayasa). Malang.
[3] Syamsiro  M,  2016.  Peningkatan Kualitas Bahan Bakar Padat Biomassa Dengan Proses Dan Torefaksi. Jurnal
Mekanika  Dan  Sistem  Termal.  No.1, Vol.1.
[4] Prasetya  H.A.  Dan  Marlina  P,  2013. Penggunaan  Sekam  Padi  Sebagai Bahan Pengisi Dan Antioksidan Pada Pembuatan  Kompon  Karet.  Jurnal
Dinamika  Penelitian  Industri.  No.2, Vol.24.
[5] Amaria,  2012.  Adsorpsi  Ion  Sianida Dalam Larutan Menggunakan Adsorben Hibrida Aminoppropil Silika Gel Dari Sekam Padi T
[6] Vidian F, 2009. kompor gas berbahan bakar biomassa. Jurusan Jurnal Rekayasa Mesin Universitas Sriwijaya. No.2, Vol.9.
[7] Sembiring  M.T,  Dan  Sinaga  T.S,
2003.  Arang  Aktif  (Pengenalan  Dan Proses Pembuatanya). Jurusan Teknik Industri. Fakultas Teknik. Universitas Sumatra Utara
[8] Utarina L, 2019. Prospek Bahan Bakar Biopellet Sebagai Energi Alternatif Di Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  ( UMKM  ).  Karya  Ilmiah.  Jurusan
Teknik  Kimia.  Politeknik  Negri
Sriwijaya Palembang.
[9] Rinovianto  G,  2012.  Karakteristik Gasifikasi  Pada  Updraft  Double  Gas Autlet Gasifer Mengnggunakan
Bahan  Bakar  Kayu  Karet.  Fakultas
Teknik.  Departemen  Teknik  Mesin
Depok.
[10]  Djafar  R,  Djamalu  Y,  Halutis,  Dan Botituhe,  2017.  Analisis  Performa Kompor  Gasifikasi  Biomassa  Tipe Forced  Dreft  Menggunakan  Fariasi
Jumlah Bahan Bakar Tongkol Jagung. Jurnal  Teknology  Dan  Entrepreneur. No 2. Vol. 5